Секреты плетения лечебных лаптей из одной лычки
От Ерофеича
Александр Юделевич

© Александр Юделевич, 2024

ISBN 978-5-0064-4820-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Об авторе

Я юделевич Александр очень долго занимаюсь плетением лаптей живу в городе Озёрске Мне 58 лет люблю плести лапти из лыка, бересты, мочало, рогоза, краснотала, белотала, это материал который очень экологичный и полезный для здоровья люблю делать фоточки Зачем снимать видеоролики затем оформлять всё это в печатное издание чтобы довести до вас и донести до вас все секреты старинного русского ремесла

Аннотация

секреты плетения лечебных лаптей из одной лычки

В этой книге подробная информация. Как короткими лычками из бересты Заплести лапти лечебные Русские. Для этого нам потребуется колодочка, которая тоже заплетена из лыка. У неё будут Уже готовые строчки и клеточки. В которые мы будем закреплять короткие берестянки, которые окажутся внутри лаптя и будут. Лечить ваши ножки. От всех болячек.

заплести колодку

Колодочку из десяти лычек лыковых липовых начинаем заплетать с коврика 4х4 затем определяем ширину носочка берём две или три лычки спереди и перегибаем их на наши парные лычки оставшиеся лычки которые идут вперёд заплетаем на 180° возвращаем мы их обратно в наше плетение у нас получается носочек и четыре пар справа и пять пар слева затем мы делаем бортик справа и слева переплетая снизу четыре лычки вверх в шахматном порядке через все лычки Таким образом мы доходим до пяточки на пяточки мы берём третью лычку и обнимаем вторую и завязываем пяточку за третий лычкой А мы проплетаем справа и слева четвёртую и пятую у нас поднимается вверх и все 16 лычек которые у нас в наличии мы разбиваем на четвёрки две четвёрки на пяточки и две четвёрки на носке затем на пятки опять берём третью лычку и обнимаем вторую как бы на нашем голенище и заворачиваем его обратно в сторону носка опять после третьей берём четвёртую и и у нас все лычки разбиваются по четвёркам то есть две четвёрки с носка две четвёрки с пятки они идут навстречу друг другу и вплетаются в свои парные строчки и колодочка становится замкнутая и бесконечная что нам и требуется внутрь можно засунуть ветошь вот наша колодочка и готова она повторяет форму лаптя по ней очень удобно закреплять короткие лычки!

Курсы русских лаптей в 12—00 каждый день Конный клуб Невада Озёрск74

Соревнования по плетению лаптей на озере Увильды

Сегодня на поляне кемпинга озера Увильды проходят соревнования по плетению лаптей. Это мероприятие организовано для взрослых и детей, желающих научиться этому древнему ремеслу.

Участники используют специальные колодочки, сплетённые из восьми лычек. Они закрепляют на них по одной лычке для создания копии лаптя. Этот процесс требует внимательности и терпения, ведь каждая лычка должна быть аккуратно проплетена через другие, чтобы получилась прочная и красивая обувь.

Соревнования проходят в дружеской атмосфере, участники обмениваются опытом и делятся секретами мастерства. Победители будут определены по качеству и скорости плетения.

Это мероприятие не только способствует сохранению традиций, но и объединяет людей разных возрастов и интересов. Все участники получают удовольствие от процесса и общения друг с другом.

Самоучитель плетения русских лаптей в одной посылке из 8ми лычек бумажных

Сорок вторые колодочки выглядят вот так. В одной коробке будет две таких колодочек. К ним идут бумажные заплетёнки, сделанные на правую и на левую ногу. Заплетёнки надеваются на колодку. В коробке береста, нарезается и помещается в клеточки. В итоге получаются такие лапти. По бумажной колодке делается перегибочка, которую можно усилить пластиковой полосочкой. Получаются две колодочки на правую и на левую ногу. Вы можете получить посылку.

с днем святой пасхи лапти четверик колодка универсальная из линолиума 1

как из бумажных лаптей получается лапти из бересты:

Из бумажных лаптей получаются лапти из бересты. Для этого используется колодочка по размеру заказчика. Сначала она бумажная, а потом по бумаге пробивается берестой короткой по одной лычке. В результате получаются лапти из бересты.

сейчас нам необходимо заплести вот такой лапоть четверик сорок второго размера.

вот по этой колодке и из вот таких коротких лычек.

у нас лычки вот такие короткие, поэтому приходится нам применять вот такую колодку.

сейчас мы ее заплетем.

так, чтобы нам заплести. мы считаем: раз, два, три, четыре.

вот на четвертой лычке мы.

закрепляем.

нашу бересту.

вот так вот, мы ее закрепили.

проходим сюда.

здесь тоже закрепляем свою строку.

вот у нас получилась одна лычка.

берем вторую лычку, опять считаем раз, два, три, четыре.

и вот на четвертой лыччки мы тоже свою строку закрепляем бересту.

вот так вот, на пересечении мы смотрим, которая лычка должна быть сверху.

колодка нам показывает, какая лычка сверху, какая снизу.

берем следующую лычку.

и тоже.

один конец закрепляем.

проходим по строчке.

здесь она у нас должна быть вот так,

а здесь- вот так, вот.

так. следующая лычка у нас пойдет вот здесь.

сейчас.

и по своей строчке мы ее тоже перехлестываем.

и закрепляем в своей строке.

так второй конец мы тоже доходим до конца и закрепляем между линолеумом.

линолеум ее крепко держит до времени, пока мы ее освободим.

вот так мы проплели уже некоторые лычки.

берем следующую лычку.

и опять же.

и опять же мы ее с перехлестом проплетаем с перехлестом.

смотрим на положение нижних лычек из линолеума, в каком порядке они идут, и проплетаем бересту.

по своей строке. вот так вот мы проплели эту лычку.

можно запустить вот сюда.

так здесь у нас второй.

второй конец мы переплетаем с поперечной лычкой.

вот так вот и закрепляем в линолеум временно.

закрепляем временно, чтоб она у нас фиксировалась на своем месте.

так берем следующую лычку.

следующую лычку мы берем.

и уже симметрично проплетаем через вот эту бересту.

вот так вот.

смотрим, что вот эта лычка должна быть сверху.

значит, мы так и делаем. эту пропускаем снизу,

эту проплетаем сюда,

а эту сюда.

так второй конец у нас тут остался. мы его тоже проплетаем через наши берестяные лычки.

смотрим, это идет сверху, значит, мы эту заводим снизу и прихватываем ее в ячейку линолеума.

вот так вот,

каждая лычка идет по своей строке.

теперь мы берем следующую вычку.

и смотрим, где она у нас должна пойти, чтоб была у нас симметрия, чтоб все было красиво.

она у нас должна пойти вот здесь.

вот так, вот,

вот так. вот здесь она у нас пошла.

вот так. здесь мы ее переплетаем.

здесь мы ее тоже переплетаем.

здесь мы заворачиваем уже вот сюда.

здесь тоже идет переплетение.

здесь она у нас пошла,

вот сюда.

и здесь она пошла вот сюда.

так теперь у нас здесь впереди.

для симметрии нам необходимо еще одну лычку пропустить.

она у нас пойдет. вот здесь.

она у нас сплошло. вот так вот,

здесь мы ее переплетаем,

переплетаем. вот так вот.

береста у нас хрупкая, потому что заготавливалась зимой, а зимой она не шибко пластичная.

лучше, конечно, весна.

короткими лычками проплетаем дальше по своей строке.

по своей строке, переплетаем через все лычки.

вот так- вот, вот- так, вот- вот мы носок полностью заплели.

сейчас переходим к следу. сейчас мы след продолжаем по всем строкам, все дальше и дальше, но уже основание у нас можно посмотреть вот такое готово.

продолжаем заплетать по порядку короткими лычками.

кончики, которые мы фиксировали в линолеум, мы вытаскиваем и пропускаем уже под бересту и продолжаем заплетать с короткими лычками до конца.

ах, вот здесь мы забыли. вот эту тоже надо проплести.

теперь вот сюда, под эту бересту,

теперь вот под эту бересту.

и вот под эту бересту.

следующее у нас вот это идет.

мы ее. она у нас от линолеума свободна.

значит, мы ее продолжаем пробивать,

продолжаем пропивать.

следующее у нас вот это вот идет.

мы ее катачиком, даем ей свободу, проплетаем вот этот кончик.

он у нас от линолеума свободный.

значит, мы его не вытаскиваем,

а проплетаем. вот так вот.

Самоучитель лапти на бумажной колодке из бересты, ищу работу дома, идея супер. 8-ми-рик.

Из бумаги делаем колодочку, которую мы оденем вот на эту колодочку бумажную. Собираем везде по четыре лычки и продолжаем своё плетение. Две лычки мы перегнули, носочек у нас вот такой получился. Раз, два, и мы их вот так переплетём сюда назад в сторону пятки. И мы можем сейчас эту колодочку нашу вот так вот одеть, вот так вот. И продолжаем плести. Переходим по первой нашей колодочки, мы копируем вторую тебя заплетаем, причём, и двигаемся к пятке.

Вот так вот. Сейчас до пяточки дойдём, и у нас получится бумажная заготовочка, бумажные колодочка, которую мы уже берестрой будем проплетать. То есть мы по бумаге пойдём пробивать. Дошли мы до пяточки нашими бумажными лычками, и у нас получается вот такой бортик по всем. Мы по одной колодке бумажную вот вторая бумажная колодочка, шаблон как колодка, и по этой колодочке мы уже сейчас будем пробивать. Одеваем нашу первую колодку, она у нас тоже бумажная, но внутри она монтажной пены, она нам просто показывает, где какие строчки, как куда начинать, куда заплетать, прямо по бумаге и по всем строчкам так и идём, идём, идём. Берёстой берёстой пробили нашу заготовочку белой упаковочной ленточкой и сейчас начинаем перегибать его на носке. У нас вот такая перегибочка получилась, и мы переходим на бортик и идём по кругу, делаем перегибку носочки.

Берём три лычки от самого центра справа и три лычки слева, сделаем перегибочку, заплели все наши лычки. Тут вот у нас ещё остались строчки, а мы берём вот такую короткую у нас нет отходов даже никаких, и вот этой короткой сейчас мы пробьём и закроем вот эту ленточку. И всё, первый лапоточек. Второй будет по этой же колодке, и размер будет совершенно одинаковый. Пробили мы всё. Берёстой выбрали мы вот такой цвет золотой, а береста останется у нас, если бумагу убрать, тут тоже лицевая будет берёста, она тут будет жёлтенькая. Сейчас второй лапоть сделаю. Вот он готовый. Всё это самоучитель по плетению лаптей на бумаге. Бумажные вот они был сначала бумажные. Вот такой вот мы из бумаги сначала сделали самоучитель плетения русских народных лаптей.

следующее у нас вот это вот идет.

берем короткую лычку и белой стороной мы заплетаем внутрь.

этот кончик свободный,

значит, мы. вот так- так. а вот эту мы тоже хотим проплести.

эту мы проплетаем тоже.

берем короткую бересту, проплетаем.

береста не всегда у нас эластичная.

вот этот кончик мы освобождаем от линолеума.

и оставляем его свободным.

теперь следующее: у нас расслабилась вот эта вот лычка.

сейчас мы ее.

пробьем.

раз она у нас пролабилась, мы ее пробьем следующей лычкой.

проплетаем через бересту вот эту, вот нашу.

проплетаем через следующую бересту.

идет, идет, идет, идет она сюда. и здесь мы ее прихватываем, чтоб она держалась.

следующая у нас вот это лычка.

лычки у нас в горячей воде хранятся.

вот этот конец мы. освобождаем от линолеума и проплетаем его от бересту.

эту ручку тоже в свою строку проплетаю под берестой.

тут она у нас пошла, пошла.

под этой берестой она проходит,

и мы ее так оставляем, она у нас терпит.

следующая у нас вот эта лычка.

заплетаем ее в свою строку. вот этот конец от линолеума освобождаем.

и проплетаем ее по своей строке, закрепляя вот здесь.

ну как бы переносим крепление лычки на более дальнее расстояние.

следующая,

следующая лычка у нас вот это.

мы ее тоже продолжаем проплетать.

вот этот конец освобождаем от линолеума.

и по своей строке в эту лычку заплетаем.

вот сюда ее держит вот эта береста. следующая у нас вот эта лычка.

она у нас лопнула. возьмем другую,

возьмем вот эту ручку.

проплетаем, и мы видим, что она у нас идет вот сюда. Ничего себе то

и тут мы ее вот так оставляем.

следующая лычка у нас, вот эта вот напрашивается, чтобы она у нас раскрепила все наши лычки.

два, три, четыре. да,

вот так вот. раз-

два.

вот этот вот конец мы освобождаем от линолеума, чтоб вытащить колодку потом можно было.

проплетаем.

здесь. мы тоже.

проплетаем.

ага, выходим сюда и проплетаем здесь.

вот так- вот,

вот так вот, проплели.

теперь нам вот эту надо тоже удлинить лычку.

вот эту тоже надо удлинить.

вот мы ее удлинили.

следующая у нас. следующая у нас лычка.

следующее у нас будет вот здесь. вот для нее место,

вот длиннее место. вот она пошла.

сюда. потом сюда,

потом сюда.

заходит, вот сюда,

заходит, вот сюда,

затем вот сюда.

так, да, и еще одна лычка у нас вот здесь должна идти, вот здесь.

а вот это тоже короткая. ее надо удлинить.

вот эту короткую надо удлинить,

заплетать. вот эта лычка требует удлинения.

значит, мы берем еще одну лычку, короткую.

вот так ее пропускаем.

этот конец освобождаем от линолеума и запускаем под бересту.

проплетаем свою строку через все у ячки.

вот так. вот тут нам необходима еще одна лычка.

сейчас мы ее берем.

вот и немножко с наростми.

наросты надо убирать, они нам ни к чему.

раз, два, три, четыре. ага, значит, вот здесь.

вот у нас идет еще одна вычка.

раз, два, три, четыре.

ну хорошо, переплетаем ее.

переплетаем ее через все лучки.

по своей строке и выходим на пятку.

вот мы вышли на пятку проплели,

подплели. вот так вот все вычки между собой.

одну лычку мы заклеили неправильно. сейчас мы ее переплетем, она у нас пойдет вот так,

потом вот так,

потом так вот,

в шахматном порядке.

и вот так вот.

теперь вот эту мычку мы тоже освобождаем от линолеума, чтоб заклести ее.

правильно. вот сюда, это вот сюда,

а это вот сюда.

вот у нас получилось такое плетение.

вот так вот.

теперь мы что делаем?

теперь мы все эти лычки заплетаем,

освобождаем отливной. во- первых, и заплетаем свою строку.

вот на носке у нас четыре вот эти центральные лычки заплетаются попарно, каждую свою строку.

вот одна пара, мы ее вот так перегибаем и заплетаем свою строку.

вот сюда, а это лычки, вот сюда.

а вот у нас вторая пара от центра на носке.

у нас вот центр: раз, два, три, четыре.

и вот у этого центра есть две пары лычек, которые переплетаются попарно, каждая свою строку.

вот так- вот, вот- так вот мы их переплели.

вот у нас получился носок. следующим этапом мы идем по краю бортика.

у нас вот лапоть уже почти сплетен. везде- везде.

все лычки у нас проплетены. теперь вот эти вот лычки, которые у нас здесь остались свободные.

мы берем крайние, вот эти две, которые перекрещиваются, лычки, и перегибаем их.

в строку соседней лычки. проплетаем.

вот так вот. а эту лычку вот сюда.

здесь у нас пройдет еще дополнительная лычка можно перейти на другой, на другую сторону.

здесь у нас тоже, просто нам здесь будет удобнее.

здесь у нас тоже такой же вид мы имеем тоже.

у нас есть две крайние лычки, которые перекрестились.

мы их вот так перегибаем в строку строку соседней лычки и проплетаем парную лычку мы проплетаем вот сюда, в эту строку.

вот у нас появились следующие две лычки, которые парные.

они тоже проплетаются в свою строку с перехлестом.

вот с таким перехлестом.

следующая лычка идет вот сюда.

вот опять у нас две парные вычки на очереди.

перегибаем и есть проплетаем свою строку

эту вычку тоже проплетаем в свою строку.

вот еще две лычки, еще одна пара.

береста хрупкая, как бы мы ее не размачивали, но заготовленная она зимой, поэтому она хрупкая, но аккуратненько мы ее проплетаем целебные свойства бересты у нее сохранились.

в свою строку, одна ручка у нас прихвачена по линолеуму, мы ее освобождаем.

вот у нее есть пара.

проплетаем.

эту улыбочку мы потом нарастим.

сейчас, пока не до нее.

мы ее просто вот так проплетем.

свою строку.

это лычка у нас пошла в свою строку.

причем вот под эту лычку мы ее не проплетаем, мы проплетаем под следующую,

потому что здесь следующая пара наша лычек.

ее вот так заплетет.

у плетение у нас все равно будет так.

а это у нас, а это у нас.

это мы начали не с того конца. поэтому вот здесь мы заплетем для полного, для полного счастья.

вот у нас получился вот такой вот лапоть- четверик.

размер где- то сорок один, сорок два.

сейчас мы здесь добавим еще почек.

бересту сейчас размочим в горячей воде, чтоб она была пластичная.

здесь вот она размачивается. пробьем еще раз повторно, и у нас получится красивый лапать.

продолжаем заплетать.

размочили бересту в горячей воде, чтобы она была пластична и продолжаем заплетать все наши, все наши кавычки по своей строке.

вот таким образом.

привычки в свою строку.

поластичнее, вот тогда она будет помягче.

или все концы? здесь у нас есть короткие концы.

сейчас мы их будем. сейчас мы их будем доставлять длинными и проплетать до конца.

вот, чтоб лапть у нас уплотнился, мы колодку сейчас снимаем,

чтобы было место, куда ему уплотняться.

так вот, мы сняли колодку. у нас получился вот такой лаполь внутри у него береста и снаружи тоже береста.

расслаиваем бересту, чтоб она была помягче по эластичнее,

и начинаем с носка, где у нас лычки вот эти вот коротенькие.

мы.

доставляем улочки подлиннее.

и проплетаем их на место коротких в свою строку.

вот так, вот-

вот. эта ручка тоже у нас короткая,

поэтому мы берем дополнительную улочку.

если она жесткая, нам необходимо ее расслоить.

расслоить так, чтобы.

равномерные были лычки по толщине.

вот так мы их расслаиваем,

и у нас получилось две лычки.

заводим один конец.

в эту строчку, где короткая кавычка, и проплетаем ее в свою строку.

и в свою строку проплетаем дальше и эту точно так же,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.